12 L. F. Nilson und O. Pettersson, 



reinem Chlorgas, so entstehen daraus unter lebhaftem Erglühen — bei 

 gewöhnlicher Temperatur wirkt CUilor gar nicht ein — theils weisse Kry- 

 stalle von Chlorberyllium und ausserdem ein kleiner, rother Anflug von 

 Eisenchlorid, und theils bleibt eine weisse, feuerbeständige, in Chlor un- 

 veränderliche Erde zurück, die sich als reine Beryllerde erwies. Von 

 anderweitigen fremden Beimengungen aber war das von uns dargestellte 

 Berylliummetall vollkommen frei. 



Die unbedeutenden Spuren von Kieselsäure, welche das Metall 

 also enthält, rühren von der Einwirkung des Chlorberjdliums auf das 

 glühende Glasrohr her, worin das Chlorid bereitet wurde; das Glas be- 

 deckt sich bei anhaltendem Glühen mit einem weissem Ueberzug, der 

 Beryllerde und Kieselsäure enthält, und nimmt dadurch ein porzellan- 

 artiges Aussehen an. Das Berylliumchlorid und das daraus gewonnene 

 Metall werden mithin leicht von etwas Kieselsäure verunreinigt. Wir 

 werden unten [Analyse 3)] auf diesen Umstand weiter zurückkommen. 

 In Bezug auf den Gehalt unseres Metalls von Eisen und Beryllerde, hatte 

 man, in Folge der Bereitungsart desselben mit Natrium im einem eisernen 

 Gefäss, allen Anlass, solche Beimengungen zu erwarten. 



Die quantitative Bestimmung der verschiedenen Bestandtheile des 

 metallischen Berylliums wurde folgendermassen ermittelt: 



1) 0.2013 Grm. des Metalls gaben nach Behandlung mit Salpeter- 

 säure theils einen weissen unlöslichen Rückstand von Kieselsäure, der 

 0.002 Grm. wog, und theils eine Lösung, die nach Eindampfen und 

 Weissglühen ein Gemenge von 0..508 Grm. Beryllerde und Eisenoxyd 

 hinterliess. 



2) 0.3932 Grm. des Metalls, von verdünnter Schwefelsäure in einem 

 Kohlensäurestrom gelöst, erforderten 1.40 Cc. einer Kaliumpermanganat- 

 lösung, wovon 100 Cc. 0.5873 Grm. Eisen entsprachen. 



3) Bei der quantitativen Bestimmung des Beryllerdegehalts des 

 Metalls begegnete man grossen Schwierigkeiten. Beim Erhitzen des in 

 ein Porzellanschiffchen hineingebrachten Metalls in Chlorgas wird nämlich 

 das Porzellan von dem gebildeten Chlorberyllium so stark angegriffen, 

 dass die. Glasur desselben vollkommen zerstört und von einer weissen, 

 lockeren Kruste ersetzt wird, welche man mit einem Messer leicht von 

 dem Schiffchen trennen kann. Dieselbe enthält Beryllerde und Kieselsäure. 

 Es ist mithin klar, dass man den auf diese Weise unternommenen Be- 

 stimmungen keinen Werth beimessen kann, und es blieb uns kein anderes 

 Mittel übrig als zu versuchen, das Metall in einem Platinschiffchen mit 

 Chlor zu behandeln, da sowohl Glas wie Porzellan unter den erwähnten 

 Umständen nicht widerstandsfähig: sind. Aus unseren so antjestellten 



